226 



statthabende Torsion des Drahtes in Graden angegeben. 

 Unter J ist ferner die Intensität der magnetisirenden Ströme, 

 unter m die Aenderung der Torsion des Drahtes während 

 der Magnetisirung, und unter ?n° dieselbe nach Aufhebung 

 des magnetisirenden Stromes in Minuten aufgeführt. 



G = 40Grm. G = 80Grm. 



Fr=39,5° T=Si° 



J m m J m m° 



18 +3,3 +3,3 18,5 +2,2 +2,2 



25 +3,8 +4,0 38,5 +2,6 +3 



36,5 +3,5 +4,*) 79 +1,8 +3,3 



51 +2,9 +4,0 111 —0,3 +3,3 



67 +2,2 +4,0 —111 —0,4 +3,3 



+ 93 +0,7 +4,0 — — — 



—93 -0,4 +4,0 — — — 



+ 93 -0,2 +4,0 — — — 



Vor der Anstellung der letzten Beobachtungsreihe war 

 der Draht 24 Stunden lang der Belastung ausgesetzt gewe- 

 sen und vielfach erschüttert worden. Obgleich auch hier 

 die beobachteten Werthe klein sind, so gab doch die oft 

 mit gleichem Erfolg ausgeführte Wiederholung den Versu- 

 chen die gehörige Sicherheit. Es folgt aus denselben: 



VI. Wird der Eisendraht durch Gewichte tordirt und 

 sodann magnetisirt, während die tordirende Kraft auf ihn 

 wirkt, so tordirt er sich bei schwacher Magnetisirung stär- 

 ker und behält nach Aufhebung des magnetisirenden Stromes 

 die neu erlangte Torsion bei. Bei stärkerer Magnetisirung 

 detordirt sich indess der Draht und kehrt nach Aufheben der 

 Magnetisirung in seine frühere Gleichgewichtslage zurück. 

 Bei öfterer Wiederholung dieses Versuches ist noch oft 

 eine langsame Zunahme der Torsion des Drahtes bemerk- 

 bar. Ist indess der Draht vor der Magnetisirung erschüt- 

 tert worden, so bewirken jetzt die Magnetisirungen gleich 



